70 



Quantitative Analyse des Porzellanspaths. 



Zur Ausmittclung des quantitativen Verhälinisses der ange- 

 führten Bestandthcile wurden ganz frische Stücke von schneeweifser 

 Farbe genommen, zum feinsten Pulver zerrieben, mit einer reichli- 

 chen Menge ziemlich concentrirter Salzsäure übergössen, drcy Tage 

 digerirt, und zuletzt noch eine halbe Siunde gesotten. Die Zer- 

 setzung war ToUkommcn erfolgt, was an der Leichtigkeit zu erken- 

 nen war, mit welcher das unaufgelöste Pulrer in der Flüssigkeit 

 schwebte. Die Flüssigkeit wurde zur Trockne abgedampft, und die 

 trockne Masse mit Wasser und etwas Salzsäure wieder aufgeweicht, 

 und nach einer kurzen Digestion filtrirt. Die auf dem Fihrum zu- 

 rückgebliebene schnecweifse Kieselerde wog nach dem Ausglühen 

 49>3 Gran. Um mich von ihrer Reinheit zu überzeugen, und völlige 

 Gewifsheit über die gänzliche Zersetzung dieses Minerals durch 

 Salzsäure zu erlangen , behandelte ich sie mit Kalilauge. Sie löste 

 sich darin schon bey der gewöhnlichen Temperatur vollkommen anf. 

 üeber ihre Reinheit, so wie über die völlige Zersetzung des Por- 

 zellanspaths durch Salzsäure blieb also kein Zweifel mehr übrig. 



Aus der Salzsäuren Auflösung wurden Thon- und Kalkerde 

 ■Bit kohlensauren Ammoniak in der Siedehitze zusammen niederge- 

 schlagen. Um die Thonerde von kohlensaurem Kalk zu scheiden, 

 irurde der Niederschlag noch feucht in Kalilauge getragen und ge- 

 kocht. Die hiebey zurückgebliebene, und vom Thonkali durch Fil- 

 triren getrennte kohlensaure Kalkerde löste ich in Salzsäure auf, 

 und schlug aus dieser Auflösung mit Aetzammoniak noch eine kleine 

 Portion Thonerde nebst etwas Eisenoxyd nieder. Von dem Eisen- 

 oiyd wurde die Thonerde mit Kalilauge entfernt, und mit dem vor- 

 her erhaltenen Thonkali vereinigt. 



Aus sämmtlichem Thonkali präcipitirte ich die Thonerde mit 

 Salmiak. Sie wog nacb dem Ausglühen 27,9 Gran. Der salzsaure 



Kalk 



